—. dl —- 
compensare gli effetti della componente verticale del campo terrestre, la quale conferiva 
all'asta una magnetizzazione permanente, e nelle regioni più lontane dalla spirale 
eccitante ne alterava sensibilmente la permeabilità. Non essendo agevole d'altronde 
ottenere in direzione orizzontale bruschi spostamenti delle spirali indotte di ampiezza 
adeguata io adottai nelle misure definitive con correnti continue esclusivamente il 
metodo dell'inversione. 
La spirale magnetizzante impiegata in queste misure era composta di 1250 spire 
di filo di 1 mm. di diametro, bene isolato, e avvolto sopra un rocchetto di legno 
della lunghezza di circa 8 cm., col diametro interno di circa 3 cm. La corrente aveva 
la intensità di 2 ampère; la forza magnetica creata al mezzo della spirale oltrepas- 
sava così le 200 unità, ed. era sufficiente a saturare in quella regione fortemente 
il ferro. 
Le condizioni all'origine si potevano in tal modo per ogni esperienza riprodurre 
identicamente, e le spire indotte, trovandosi ortogonali a quelle primarie, subivano 
da parte di esse una induzione trascurabile, non appena la distanza loro dall’asse 
della spirale primaria oltrepassava i 15 0 20 cm. Per non essere obbligato a portare 
in conto il flusso indotto attraverso alle spirali secondarie dalla variazione del campo 
elettromagnetico della corrente primaria, il quale solamente in quella regione ha una 
intensità apprezzabile, le osservazioni corrispondenti vennero in massima trascurate. 
Per le mie verifiche sperimentali era indispensabile conoscere. colla. maggiore 
esattezza il valore della permeabilità del ferro in questione, e tale determinazione 
offriva purtroppo gravi difficoltà. 
Trattandosi in vero di aste di grossezza discreta, non era conveniente assogget- 
tarne alle prove magnetometriche campioni i quali non avessero una considerevole lun- 
ghezza, allo scopo di ridurre la forza demagnetizzante delle masse libere ad un va- 
lore sufficientemente basso di fronte al campo esterno. Assegnando ai cilindri di prova 
una lunghezza pari a 100 volte il diametro, il coefficiente medio di smagnetizzazione 
calcolato dal Du Bois (*) assume ancora la grandezza 0,0045. e, per un ferro che 
abbia la suscettibilità di 100 a 200, la forza demagnetizzante raggiunge ancora 
50 a 100 °/ della forza creata dall'esterno. In tali condizioni gli errori di osserva- 
zione assumono nel calcolo dei risultati una importanza grandissima. 
Ma vi ha di più. I coefficienti di Du Bois caratterizzano con sufficiente appros- 
simazione l'effetto medio della forza demagnetizzante, la quale però nell'interno del 
cilindro non ha una distribuzione uniforme, e produce perciò una disuniforme magne- 
tizzazione di tutta la massa. Per la uniformità di questa è assolutamente indispen- 
sabile che il corpo magnetizzato sia limitato da una superficie chiusa di 2° ordine; 
la costruzione di un elissoide di grande eccentricità offre peraltro difficoltà mecca- 
niche rilevanti, e richiede una lavorazione tale, per cui le proprietà magnetiche del 
materiale possono risultare sostanzialmente modificate. 
Il metodo d'induzione non può, d'altronde applicarsi a campioni aperti, i quali 
non abbiano forma elissoidica ovvero una grandissima lunghezza, senza incontrare le 
stesse o maggiori difficoltà. Per una parte si ha diatti il vantaggio, adoperando 
(*) Magnetische Kreise, 1894, pag. 45. 
